J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S

## C OMPRESSIVE S TRENGTH O

## F C ONCRETE U SING P LASTIC B OTTLE W ASTE A GREGAT A DDED A S M ATERIAL R OUGH K UAT T EKAN B ETON M ENGGUNAKAN L IMBAH B OTOL P LASTIK S EBAGAI B AHAN T AMBAH A GREAT K ASAR
Whendy Trissan 1 , Nandy Candra 2
1,2 Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya
e-mail: whendysk @gmail.com

## ABSTRACT
Plastic bottle is waste that can be utilized. This research is used as additive in concrete mixtures can provide an alternative to Utilize the waste. Such as waste plastic bottles PET (Polyethylene Terephthalate). Optimizing the utilization  of  waste  plastic  bottles  PET  (Polyethylene  Terephthalate)  is  expected  to  reduce  the  waste  that pollutes the environment and provide added value. The fiber to be used as an additive in concrete mixtures. The fibers are mixed with fine aggregate, water and PPC cement type I gresik brands. Concrete mix design using SNI 03-2843-2000 about how making plans mixture of normal concrete. Tests using a cylinder measuring 10 cm x 20 cm, each variation using 10 samples consisting of five variations (0%, 5%, 10%, 15%, 20%) and tested at 14 and 28  days  in  Laboratory  Studies  Engineering  Education  building  the  Faculty  of  Education  University  of Palangkaraya.Average compressive strength at 14 days for variations of coarse aggregate mixture of chopped plastic bottle  0%,  5%,  10%,  15% and  20%,  respectively  for 23:02  MPa;  12:35  MPa;  10.49  MPa;  9.6  MPa;  8.83 MPa.  Average  compressive  strength at  28  days  for  variations of  coarse aggregate  mixture of  chopped plastic bottle 0%, 5%, 10%, 15% and 20%, respectively for 25.77 MPa; 13.62 MPa; 11.84 MPa; 10.8 MPa; 10:28 MPa.
Keywords: Shredded Plastic Bottles, Concrete Compressive Strength

## PENDAHULUAN
Beton merupakan fungsi dari bahan penyusunnya yang terdiri dari bahan semen hidrolik ( portland cement ), agregat kasar, agregat halus, air dan bahan tambah. Beton juga mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan bahan  konstruksi  yang  lain,  diantaranya  mempunyai  kuat  tekan  yang  besar,  tahan  terhadap  api,  mudah dibentuk, tidak diperlukan keahlian khusus dalam pembuatannya, dan bahan bakunya mudah untuk didapatkan, sehingga beton unggul dari segi biaya.  Karena itu, saat ini beton menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam mendirikan suatu bangunan.
Namun beton juga dikenal sebagai material yang getas (daktail) dan lemah terhadap Tarik dibandingkan dengan baja. Daktilitas beton yang rendah dicerminkan oleh kurva load /tegangan-reganganya yang mempunyai penurunan kekuatan tekan yang cepat pada daerah pasca puncak, sehingga menyebabkan keruntuhan secara tiba-tiba. Penambahan bahan tambah berupa serat yang akan dicampurkan kedalam campuran beton diharapkan dapat membuat beton lebih daktail serta meningkatkan kuat tekan pada beton.
Bahan-bahan limbah disekitar lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambah dalam campuran beton.  Hal  tersebut  dapat  memberikan  alternatif  untuk  memanfaatkan  limbah  yang  tidak  termanfaatkan, seperti limbah botol plastic PET ( Polyethylene Terephthalate ). Optimalisasi pemanfaatan limbah botol plastic PET  ( Polyethylene  Terephthalate )  ini  diharapkan  dapat  mengurangi  limbah  yang  mencemari  lingkungan  dan memberikan nilai tambah tersendiri.
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l i i i – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
Pratikto (2010) melakukan penelitian beton ringan menggunakan agregat limbah botol plastik jenis PET ( polyethylene terephthalate ).  PET dapat dijadikan sebagai pengganti agregat kasar pada beton ringan melalui proses pemanasan, pendinginan dan pemecahan.  Proses pengadukan berbeda dengan cara pengadukan pada beton  normal.  Pengadukan  dimulai  dengan  memasukkan  agregat  pasir,  semen  dan  50%  air  ke  dalam  mixer, kemudian diikuti oleh additive 50% dan diaduk selama 5 menit. Sisa air dan additive dimasukkan ke dalam mixer dan diaduk selama 5 menit berikutnya. Agregat PET dimasukkan terakhir sedikit demi sedikit. Dari penelitian ini didapatkan rasio perbandingan untuk campuran setiap m3 beton ringan struktural adalah semen sebanyak 263 kg, pasir sebanyak 420 kg, air sebanyak 279 kg dan agregat PET sebanyak 559 kg pada pemakaian additive sebanyak 50 ml.  Kekuatan tekan yang dihasilkan adalah 17,49 MPa dengan kuat tarik belah 1,15 MPa. Sehingga beton ringan ini dapat dikategorikan sebagai beton struktural. Kekuatan tarik belah yang dihasilkan tidak lebih dari 10% kekuatan tekan, yaitu 1,15 MPa.
Menurut Wibowo (2005), penambahan serat Poyethylene kedalam campuran beton dengan kadar 0,3% meningkatkan kuat tekan sebesar 20,36%, meningkatkan kuat Tarik belah sebesar 2,05%, meningkatkan nilai kapasitas momen balok sebesar 15,79% dan meningkatkan nilai toughness sebesar 318,61%.
Kuat  tekan  beton  merupakan  sifat  terpenting  dalam  kualitas  beton  dibanding  dengan  sifat-sifat  lain. Kekuatan tekan beton ditentukan oleh pengaturan dari perbandingan semen, agregat kasar dan halus, larutan pengikat  dan  berbagai  jenis  campuran.  Pada  SNI  03-1974-1990,  kuat  tekan  beton  dapat  dihitung  dengan persamaan 1.
fc’ = ......................................................................................................................................(1) dengan :
fc’ = kuat tekan beton (MPa) P = beban maksimum (N) A = luas penampang benda uji (mm 2 )

## METODOLOGI PENELITIAN Bahan
1. Semen
Semen berfungsi sebagai bahan pengikat pada adukan beton.Pada penelitian ini digunakan PPC (Portland Pozzolan Cement)merk gresik.
2. Agregat halus (pasir) Pasir yang digunakan berupa pasir halus yang berasal dari tangkiling, kotaPalangka Raya 3.
Agregat kasar (split)
Kerikil yang digunakan berupa kerikil berasal dari kota Banjarmasin.
4. Air Air yang digunakan dalam penelitian ini yaitu air bersih berasal dari sumur bor di laboratorium beton Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya.
5. Botol Plastik
Bahan serat yang digunakanan dalahbotol plastik bekas yang di dapat di sekitar kota Palangka Raya.

## ALAT
Peralatan yang digunakan (untuk pengujian material dan pembuatan sampel), yaitu:
1. Peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan bahan penyusun beton adalah sebagai berikut:
 Timbangan
 Satu set saringan
 Oven
 Alat pemisah
 Talam dan kuas
 Piknometer
 Keranjang kawat
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l i i i – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
 Gelas ukur
2. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan benda uji adalah sebagai berikut:
 Mesin pengaduk campuran beton (mixer cement) .
 Cetakan benda uji berbentuk silinder dengan ukuran tinggi 20 cm dan diameter 10 cm.
 Satu  set  alat slump  test untuk  mengukur  tingkat  kemudahan  pengerjaan (workability) dan konsistensi adukan beton.
 Sekop
 Cetok
 Ember
 Talam untuk menuangkan adukan beton segar
3. Peralatan yang digunakan dalam perawatan dan pengujian benda uji adalah sebagai berikut:
 Bak  perendam  berisi  air  yang  digunakan  untuk  perawatan  benda  uji  dan  pengamatan (curing) dengan cara merendam seluruh permukaan beton
 Mesin uji kuat tekan
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l i i i – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian Selesai
Survei Bahan Studi Literatur Penentuan bahan Pengujian Bahan Mix design Pembuatan Benda Uji Pengujian Kuat Tekan Beton PerawatanBeton Kesimpulan dan Saran Slump Test Data Analisa data Mulai
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l i i i – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
Gambar 3. Gradasi Agregat Halus Zona 2
Hasil Pemeriksaan Agregat halus dan agregat kasar Tabel 1. Hasil pemeriksaan Agregat Halus Jenis Pemeriksaan Hasil Kadar Air Berat Jenis Penyerapan Air Kadar Lumpur 0,22 % 2,57 % 0,25 % 2,04 % Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Agregat Kasar Jenis Pemeriksaan Hasil Kadar Air Berat Jenis Penyerapan Air Kadar Lumpur 1,01 % 2,62 % 0,73 % 2,04 %
Rangkuman hasilperancangancampuranbetonditampilkanpada table 3 dan table 4. Tabel 3. Hasil Perancangan 0,05% m 3 Adukan Beton Normal
Komposisi Akhir Campuran Beton Kondisi lapangan
1. Perbandingan Teoritis Semen (Kg) Air (Kg/kg) Pasir (Kg)
Kerikil
(Kg)
Tiap m 3 dalam ketelitian 5 kg Tiap campuran uji 0,05% m
3 441,18 22,05 225 11,25 683,19 34,15 905,63 45,28 2. Perbandingan  Aktual  (Setelah Koreksi) Semen (Kg) Air (Kg/kg) Pasir (Kg) Kerikil (Kg)
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l i i i – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
DOI: 10.37304/parentas.v7i2.3811
Tiap m 3 dalam ketelitian 5 kg Tiap campuran uji 0,05% m 3 441,18 22,05 222,67 11,13 682,99 34,14 908,17 45,40 Tabel 4. Hasil Kebutuhan Bahan Susun Beton Untuk Campuran 50 Benda Uji Material Presentase Cacahan Botol Plastik 0% 5% 10% 15% 20% Semen 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 Air 4,02 4,03 4,03 4,03 4,03 Agregat halus (pasir) 12,34 12,03 11,72 11,41 11,10 Agregat Kasar (batu belah) 16,41 15,19 14,02 12,89 11,80 Cacahan Botol Plastik - 0,80 1,55 2,27 2,94 Total Berat Material 132 132,79 131,2 129,62 128,03 Tabel 5. Hasil Uji Slump Cacahan Botol Plastik (%) Nilai Slump (cm) Persyaratan Keterangan
0
5 10 15 20 10,4 11,2 11,9 12,7 13,5 Nilai slump 10-14 cm Hasil Uji Kuat Tekan Beton Gambar 4. Grafik Kuat Tekan Rata-Rata Cacahan Botol Plastik Umur Beton 14 Hari
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l i i i – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
Gambar 7. Grafik Kuat Tekan Rata-Rata Cacahan Botol Plastik
Umur Beton 28 Hari
Dari  uraian  data  Tabel  14,  untuk  komposisi  beton  normal  menggunakan  persentase  cacahan  limbah botol  plastik  pada  umur  14  hari  memperlihatkan  hasil  kuat  tekan  beton  di  persentase  5%  campuran  agregat cacahan  limbah  plastik  sebesar  12,35  MPa,  dan  mengalami  penurunan  kuat  tekan  beton  sebesar  10,49  MPa pada  campuran  beton  normal  dengan  persentase  10% cacahan  botol plastik,  9,6  MPa  pada persentese  15  % cacahan  botol  plastik,  serta  8,83  MPa  pada  persentase  20%.  Untuk  nilai  kuat  tekan  beton  di  persentase 5%,10%,15%,20%  tidak  termasuk  jenis  beton  struktural  menurut  SNI  03-2847- 2002,  “Tata  C ara  Perhitungan St ruktur Beton untuk Bangunan Gedung’’ adalah sebesar 17,5 MPa.
Dari  uraian  data  Tabel  15,  untuk  komposisi  beton  normal  menggunakan  persentase  cacahan  limbah botol  plastik  pada  umur  28  hari  memperlihatkan  hasil  kuat  tekan  beton  di  persentase  5%  campuran  agregat cacahan  limbah  plastik  sebesar  13,62  MPa,  dan  mengalami  penurunan  kuat  tekan  beton  sebesar  11,84MPa pada  campuran  beton  normal  dengan  persentase  10% cacahan  botol  plastik,  10,8MPa  pada  persentese  15 % cacahan  botol  plastik,  serta  10,28MPa  pada  persentase  20%.  Untuk  nilai  kuat  tekan  beton  di  persentase 5%,10%,15%,20%  tidak  termasuk  jenis  beton  struktural  menurut  SNI  03-2847- 2002,  “Tata  Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung’’ adalah sebesar 17,5 MPa.

## DAFTAR PUSTAKA
ASTM C 33/ 03 . 2004. “ Standard Spesification for Concrete Aggregates ” . Annual Book of ASTM Standard. USA. ASTM C289-87. Standard Spesification for Concrete Aggregates. Dalam Saputro, Dedi. Mulyono, Tri. (2004). Teknologi Beton. Badan Standar Nasional (BSN) Mujiarto, Iman. 2005. Jurnal: Sifat Karakteristik Material Plastik.
PBBI  1971  N.I-2. Peraturan Beton Bertulang  Indonesia. Departemen Pekerjaan Umum Dan  Tenaga  Listrik Direktorat Jenderal Ciptakarya Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.
[6] Pratoko  (2010).  Beton  Ringan  BerAgregat  Limbah  Botol  Plastik  Jenis  Pet (PolyethleneTerephthalate). Diunduh padatanggal 2 January 2017.
[7] S, Wuryati dan R, Candra. (2001). Teknologi Beton. Yogyakarta: Kanasius
[8] Samekto, Wuryanti. (2001). Teknologi Beton. Yogyakarta: Kanisius
[9] SK SNI S-04-1989-F. Specifikasi Bahan Bangunan Bagian A . Badan Standar Nasional (BSN)
[10] SK SNI T-15-1991-03. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.
[11] SNI 03-1750-1990. Agregat Beton, Mutu Dan Cara Uji. Badan Standar Nasional (BSN)
[12] SNI 03-1974-1990. Metode Pengujian Kuat Tekan Beton. Badan Standar Nasional (BSN)
[13] SNI 03-2834-2000. Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal, (BSN).
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l i i i – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
DOI: 10.37304/parentas.v7i2.3811
[14] SNI-03-4804-1998. Metode Pengujian Bobot Isi Dan Rongga Udara Dalam Agrega. Badan Standar Nasional (BSN)
[15] SNI 03-1971-1990. Metode Pengujian Kadar Air Agregat. Badan Standar Nasional (BSN)
[16] SNI 03-1968-1990. Metode Pengujian Tentang Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar. Badan Standar Nasional (BSN)
[17] SNI  03-2847-2002. Tata  Cara  Perhitungan  Perencanaan  Beton  Untuk  Bangunan  Gedung. Badan  Standar Nasional (BSN)
[18] SK SNI T-15-1990-03. Metode Pembuatan Dan Perawatan Benda Uji. Badan Standar Nasional (BSN)
[19] SNI  03-1970-1990. Metode  Pengujian  Berat  Jenis  Dan  Penyerapan  Air  Agregat  Halus. Badan  Standar Nasional (BSN)
[20] SNI 13-6669-2002. Penentuan Kadar Lempung Bahan Pasir. Badan Standar Nasional (BSN)
[21] SII 0031-81. Klasifikasi Agregat Dan Bahan Bangunan. Badan Standar Nasional (BSN)
[22] Tjokrodimuljo, K., (1996). Teknologi Beton . Yogyakarta: Nafiri [23]
Wibowo  (2005).  Perilaku  Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik  Beton  Campuran  Limbah  Plastik (Polyethlene Terephthalate).
[23] Tr issan, W., & Pratomo, Y. (2020). The Effect of Comparison of Concrete Using Tangkiling Sand and Kapuas Sand on the Compressive Strength of Concrete. BALANGA: Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan , 8 (1), 36-41.